﻿22 



W. Schaefer, Die binären Systeme aus Calciumchlorid 



Entmischung erfolgt bei den Temperaturen der Kurve 

 EDF (Fig. 2). Die Dauer der Entmischung wird dargestellt 

 durch die an GH angetragenen Vertikalen. Daraus ist er- 

 sichtlich, daß die Dauer des Vorganges mit der Annäherung 

 an das Minimum zunimmt. Die Entmischung läßt sich bis 

 zu Konzentrationen mit ca. 25 und 85 Mol.-°/ 0 CaCl 2 ver- 

 folgen. C. Sandonnini stellte sie nur im Intervall von 50 bis 

 80 MoL-% CaCl 2 fest. 



Das Temperaturminimum der Mischkristallbildung liegt 

 bei 658°, 10° höher, als C. Sandonnini angibt. Das Temperatur- 

 maximum der Entmischung fand ich jedoch 17° tiefer, nämlich 

 bei 543°. Für das Existenzgebiet der kontinuierlichen Misch- 

 kristalle ermittelte ich demnach bei der ausgezeichneten 

 Konzentration mit ca. 66 Mol.-°/ 0 CaCl 2 ein um ca. 30° größeres 

 T emp eraturinter vall . 



Der Verlauf der Soliduskurve ACB wurde durch gra- 

 phische Extrapolation aus den Abkühlungskurven ermittelt. 

 Wegen der unvollständigen Umsetzung zwischen Schmelze 

 und ausgeschiedenen Kristallen, die durch zu geringe Diffusions- 

 geschwindigkeit oder durch zu schnelle Abkühlung bedingt 

 ist, sind die Felder b und c wahrscheinlich etwas zu breit 

 angegeben. 



Die Struktur der Dünnschliffe deutet auf eine der- 

 artige Verzögerung der Umsetzung hin, denn zwischen den aus- 

 geschiedenen Mischkristallarten kristallisierte jedesmal pseudo- 

 eutektisch eine Restschmelze 1 , die bei einer vollständigen 

 Umsetzung nicht auftreten dürfte. In den Kristallisations- 

 produkten der Schmelzen von der Calciumchloridseite des 

 Diagramms ist die Ausfüllung zwischen den Mischkristall- 

 komplexen schwächer doppeltbrechend als bei denen von der 

 Strontiumchloridseite (Taf. II Fig. 5, 6). Einzelne Kristalle 

 lassen zonaren Bau erkennen (Taf. II Fig. 5). 



Der Entmischungsvorgang äußert sich in einem körnigen 

 Zerfall der ausgeschiedenen Kristallaggregate. Daneben treten 

 auch zahlreiche unregelmäßig verlaufende Spaltrisse auf. 



1 Vergl. W. Güertler, Metallographie. I. 209. 1910. (Anomales 

 Kleingefüge fester Lösungen etc.) 



